SÉANCE DU 8 JUILLET 1907. 121 



atteint le maximum 442° pour le mélange à 27 pour 100 de tellure. 

 Le composé qui correspond à ce maximum a pour formule TFTe' ou 

 TPTe'.()Tl-Te. A partir de ce maximum, la température de solidification 

 baisse régulièrement jusqu'à la valeur minima 2i4". Les températures de 

 la solidilication finissante sont réparties sur deux portions de droites incli- 

 nées 00 et XO. Il est intéressant de constater que les points et G situés sur 

 la courbe de fusion sont relatifs aux mélanges dont les formules sont res- 

 pectivement 



STl^Te'.TI^Te et TI^Te'. 



Le minimum de la température de fusion (21/1") est obtenu avec le 

 mélange à Gi pour 100 de tellure, qui satisfait à la formule Tl-Te^. Enfin, 

 si Ton continue à faire croître la proportion de tellure, la température de 

 solidilication croît régulièrement pour atteindre finalement le point de 

 fusion du tellure (432"). 



CHIMIE MlNÉltALE. — Sur la prépara/ion et les propriétés des borures de 

 fer Fe'-Bo et FeBo". Note de M. Binet du Jassonneix, présentée par 

 M. Ditte. 



H. Moissan (') a montré que le bore amorphe pui' se combinait avec le 

 fer. Il a obtenu, soit au four à vent, soit au four électrique, des fontes de fer 

 borées contenant jusqu'à 20 pour 100 de bore, dont il a séparé le borure 

 défini FeBo. Nous nous sommes proposé d'étudier les composés moins riches 

 en bore et de chercher quelle était la limite supérieure de la combinaison du 

 fer avec ce métalloïde. 



Le métal était préparé par rérluclion dans l'tiydrogène de Tox^de provenant de la 

 calcination de l'oxalale ferreux; les mélanges, en proportions vaiiables, de fer et de 

 bore, comprimés en pa tilles, ont été cliaiiIFés sur des nacelles de magnésie pure dans 

 un tube de poicelaine traversé par un courant d'Iivdrogéne; les mélanges infusibles à 

 la lempéialure de ramollissement de la porcelaine ont été cliauilés dans des creusets 

 de magnésie au four électrique. 



I^es fontes obtenues au four à vent présentent une texture cristalline visible à Pœil 

 nu jusqu'à une teneur en bore voisine de 7 p.iur 100. Leur surface et leur cas-ure 

 laissent apparaître de longues aiguilles prismaliques qu'une atlaque prolongée à froid 

 par l'acide chlorhjdrique dilué permet d'isoler. 



(') IL Moissan, Comptes rendus, t. CXX, i8g5, p. 170. 



